https://doi.org/10.56064/jps.v26i1.967 Naskah diusulkan: 4 Maret 2024; Naskah disetujui: 25 Maret 2024
p-ISSN: 1410-7058 e-ISSN: 2597-7059 © 2024 JPS MIPA UNSRI

## Jurnal Penelitian Sains
Journal Home Page: http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/index
Sonikasi adsorpsi rhodamin oleh karbon aktif cangkang sawit termodifikasi Co(OH) 2

## Nilda Nursiahma Aisah dan Nova Yuliasari*
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Indonesia - 30662.
Kata kunci: Co(OH) 2 , karbon aktif,
sonikasi, rhodamin, adsorpsi
ABSTRAK: Pemanfaatan  limbah  cangkang  sawit  sebagai  komposit  karbon  aktif  termodifikasi Co(OH) 2 untuk adsorben  zat  pewarna  karsinogen rhodamin telah dilakukan. Proses adsorpsi dil- akukan secara sonikasi untuk menghemat waktu dan energi. Karbon aktif-Co(OH) 2 telah berhasil dipreparasi berdasarkan karakterisasi pola XRD, spektra FTIR dan mikroskop elektron. Persen ad- sorpsi rhodamin oleh komposit lebih besar dari pada karbon aktif. Persen adsorpsi secara sonikasi lebih besar daripada secara shaker . Kondisi optimum adsorpsi pada massa komposit 0,075 gram, konsentrasi rhodamin 60 mg/L dan waktu sonikasi 10 menit. Daya serap karbon aktif-Co(OH) 2 adalah 14,637 mg/g. Proses adsorpsi mengikuti model isotherm freundlich dan model kinetika pseudo orde dua.
Keywords:
Co(OH) 2 , activated carbon,
sonication, rhodamine, adsorption
ABSTRACT: Palm shell waste  has been utilized as an activated carbon composite modified with Co(OH) 2 as an adsorbent for rhodamine dye which is carcinogenic. The adsorption process is carried out based on sonication, thereby saving time and energy. Activated carbon-Co(OH) 2 has been suc- cessfully prepared based on XRD pattern characterization, FTIR spectra and electron microscope images. The percentage of rhodamine adsorption by the composite is greater than that of activated carbon. The adsorption percentage by sonication is greater than by shaker. The optimum adsorption conditions were a composite mass of 0.075 grams, a rhodamine concentration of 60 mg/L and a sonication time of 10 minutes. The absorption capacity of activated carbon-Co(OH) 2 is 14.637 mg/g. The  adsorption  process  follows  the  freundlich  isotherm  model  and  pseudo  second  order  kinetic model.

## 1 PENDAHULUAN
genda Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development  Goals  (SDGs)  telah  ada  selama dekade ini. SDGs memiliki tujuan nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi serta tujuan nomor 14 berupa ke- hidupan  perairan.  Kedua  tujuan  tersebut  berkaitan secara  langsung  terhadap  lingkungan  perairan  [1]. Pesatnya kemajuan dari industri yang melibatkan zat pewarna bila tidak disertai pengolahan limbah secara tepat  dapat  menimbulkan  resiko  terhadap  kualitas perairan [2].
Rhodamin  merupakan  pigmen  organik  kationik golongan xanthene kelas Triphenylmethane yang digunakan sebagai agen pewarna secara luas pada in- dustri tekstil, kertas, cat, pewarna glass , pewarna sam- pel biologi dan fluorescent marker di air [2,3,4]. Studi- studi  melaporkan  rhodamin  bersifat  neurotoksik, karsinogen, mutagen bagi manusia dan hewan serta menyebabkan  keracunan  kronis,  hemolisis,  mengi- ritasi  saluran  pernafasan,  saluran  pencernaan,
degeneratif  bagi  hati  dan  ginjal.  Rhodamin ditemukan  dalam  buangan  industri  dan  berada  da- lam daftar karsinogenik kelas 3 menurut International Agency for Research on Cancer of the World Health Or- ganization .  Upaya  teknologi  penanganan  rhodamin menjadi diperlukan sebelum buangan industri masuk ke badan perairan [3,5,6].
Berdasarkan studi-studi, teknologi adsorpsi diang- gap pendekatan yang efektif dan strategi berkelanju- tan  untuk  menghadapi  tantangan  buangan  zat pewarna dari industri. Material berbasis karbon sep- erti  karbon  aktif  dapat  berkontribusi  sebagai  adsor- ben secara efisien karena memiliki struktur mikropori. Karbon aktif memiliki keunggulan antara lain ringan, porositas tinggi, tahan suhu tinggi, tahan asam dan al- kali, stabilitas struktur baik dan pemrosesan mudah. Karbon aktif sering dihasilkan dari limbah berupa ma- terial biomassa [3,5,7].
Perkebunan  kelapa  sawit  dapat  menghasilkan limbah biomassa berupa cangkang sawit. Pada tahun 2017 limbah cangkang sawit mencapai 9 juta ton [8].
A
Limbah  cangkang  sawit  mencapai  65  Kg/ton  sawit. Penggunaan  cangkang  sawit  sebagai  karbon  aktif dinilai  sangat  ekonomis  dan  ramah  lingkungan  [9]. Cangkang sawit memiliki kadar karbon cukup tinggi karena  mengandung  sekitar  47%  holoselulosa  dan 53% lignin sementara kadar abunya pun rendah se- hingga berpotensi untuk dijadikan karbon aktif. Kar- bon  aktif  tidak  jarang  dimodifikasi  karena  kapasitas adsorpsinya dapat ditingkatkan  [10].
Modifikasi  karbon  aktif  sering  dilakukan  dengan mengkompositkan  dengan  material  lain  misalnya logam  oksida  dan  logam  hidroksida.  Fe(OH) 3 dan Al(OH) 3 merupakan adsorben bagi logam berat [11], sedangkan  karbon  aktif  yang  dimodifikasi  dengan Fe(OH) 3 juga  telah  diaplikasikan  sebagai  adsorben logam berat [12]. Logam hidroksida yang telah dipa- kai  sebagai  adsorben  antaralain  La(OH) 2 ,  Zn(OH) 2 , Fe(OH) 3 dan Al(OH) 3 . Keunggulan logam hidroksida adalah kemampuan berkinerja baik dibawah pH pzc secara pertukaran ion maupun diatas pH pzc secara asam  basa  lewis  sehingga  kapasitas  adsorpsi  dan waktu  adsorpsi  lebih  baik  dibanding  logam  oksida [13]. Karbon aktif yang dimodifikasi dengan logam hi- droksida berupa Zn(OH) 2 telah diteliti sebagai adsor- ben zat pewarna sunset yellow [14] dan metilen biru [15]. Kedua penelitian tersebut memanfaatkan soni- kasi pada proses adsorpsinya karena memungkinkan tercapainya waktu optimum lebih cepat yaitu berkisar hanya  10  menit  sehingga  dapat  menghemat  waktu dan energi.
Sonikasi  merupakan  penggunaan  gelombang  ul- trasonik  untuk  suatu  metoda,  misal  pada  preparasi suatu material ataupun dalam proses adsorpsi. Kavi- tasi yang terbentuk pada  proses  sonikasi dapat  ber- laku sebagai mikroreaktor yang dapat menjadi pusat reaksi kimia. Laju interaksi dapat meningkat disebab- kan permukaan adsorben yang luas karena pengaruh kavitasi  [16].  Ogata  (2015)  [17]  melaporkan  bahwa Co(OH) 2 lebih baik dibanding CoO sebagai adsorben ion. Penelitian ini menerapkan sonikasi dalam proses adsorpsi  rhodamin  sebagai  kation.  Adsorben  yang digunakan  adalah  karbon  aktif  dari  cangkang  sawit yang dimodifikasi dengan Co(OH) 2 .

## 2 METODOLOGI
Preparasi Karbon Aktif-Co(OH) 2 Pembuatan karbon aktif dilakukan dengan memodifi- kasi prosedur Sirajuddin (2022) [10], yaitu mengkar- bonisasi cangkang sawit yang telah kering dalam fur- nace selama satu jam dengan temperatur 500 o C. Kar- bon yang dihasilkan dihaluskan dengan mortar. Kar- bon hasil ayakan 140 mesh direndam selama 24 jam dalam  H 3 PO 4 10%.  Karbon  kemudian  dicuci  hingga
air cucian netral. Pengeringan karbon dilakukan da- lam oven bertemperatur 110 o C hingga 3 jam. Prepar- asi komposit karbon aktif-Co(OH) 2 dilakukan dengan memodifikasi prosedur Ardekani (2017) [15]. Campu- ran antara 50 mL Co(CH 3 COO) 2 berkonsentarsi 5.10 - 2 M  dan  50  mL  NaOH  berkonsentrasi  10 -1 M menghasilkan  dispersi  endapan.  Dispersi  tersebut selama 20 menit disonikasi bersama 2 gram karbon aktif. Pengeringan residu campuran dilakukan selama 12 jam bertemperatur 80 o C.

## Penentuan Karakter Komposit
Penentuan karakter kristalinitas komposit karbon ak- tif-Co(OH) 2 dilakukan  menggunakan  XRD  (Rigaku Miniflex),  gugus  fungsi  dengan  FTIR  (Bruker)  dan mikroskop elektron (Olympus STM 6-LM) menampil- kan  morfologi.  Penentuan  muatan  netral  komposit dilakukan  dengan  prosedur  pH  pzc  (point  zero charge). Komposit sebanyak 0,05 gram dishaker ber- sama NaCl 10 -1 M dalam kondisi pH bervariasi selama shaker 3  jam.  pH  pzc  diketahui  dari  kondisi  peru- bahan  pH  awal  yang  paling  kecil  nilainya  setelah direndam 3 jam [18].

## Pengaruh Kondisi Adsorpsi
Penentuan pengaruh massa komposit sebagai adsor- ben  dilakukan  dengan  memvariasikan  massa adorben yang dikontakkan dengan 20 mL rhodamin 25  mg/L  pada  pH  8  (pH  diatas  pH  pzc).  Proses  ad- sorpsi  selama  10  menit  menggunakan  sonikator (Delta D68H). Larutan disentrifug, setelah dekantasi larutan  diukur  konsentrasi  rhodaminnya  dengan spektrofotometer  UV-Visibel  (Orion  Aquamate). Penentuan pengaruh konsentrasi rhodamin menggunakan massa optimum komposit yang disoni- kasi selama 10 menit bersama 20 mL rhodamin pH 8 yang  telah  divariasikan  konsentrasinya.  Campuran disentrifug dan cairannya diukur konsentrasi sisa rho- daminnya.  Penentuan  pengaruh  waktu  kontak  dil- akukan dengan sonikasi selama waktu yang bervariasi menggunakan massa adsorben optimum dengan 20 mL rhodamin pH 8 berkonsentrasi optimum. Larutan hasil sentrifugasi pada optimasi waktu diukur konsen- trasi rhodaminnya.

## Analisis Data
Penentuan  jenis i sotherm  adsorpsi  melalui  perumu- san Langmuir sesuai Persamaan (1) dan perumusan Freundlich pada Persamaan (2). Jenis isotherm yang lebih sesuai yaitu yang memiliki koefisien korelasi (R 2 ) lebih besar di antara kedua persamaan linier tersebut [19].
1 𝑞𝑒 = 1 𝑞𝑚 + 1 𝑞𝑚. 𝐾 𝑙 1 𝐶𝑒 (1)
𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒 = log 𝐾 𝑓 + 1 𝑛 log 𝐶𝑒 (2)
dengan Ce = Konsentrasi rhodamin sisa, qe = Kapa- sitas adsorpsi kesetimbangan (mg/g), qm = Kapasitas adsorpsi  total  (mg/g), K l =  Konstanta  Langmuir (L/mg), n = Parameter intensitas Freundlich dan K f = Konstanta Freundlich (mg/g)(mg/L) n .
Jenis  kinetika  adsorpsi  ditentukan  berdasarkan koefisien korelasi yang lebih tinggi antara kesesuaian dengan rumus pseudo orde satu pada Persamaan (3) dan  dengan  rumus  pseudo  orde  dua  di  Persamaan (4).
ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = ln 𝑞𝑒 − 𝑘𝑡
(3) 𝑡 𝑞𝑡 = 1 𝑘 2 𝑞𝑒 2 + 1 𝑞𝑒 𝑡 (4)
dengan, qe = Kapasitas adsorpsi pada kesetimbangan (mg/g), t =  Kapasitas  adsorpsi  pada  waktu t menit (mg/g), k =  Konstanta  laju  pseudo  orde  satu (menit −1 ), k 2 =  Konstanta  pseudo  orde  dua (mg/g.menit -1 ).

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter Komposit Karbon aktif-Co(OH) 2 Karbon  hasil  karbonisasi  direndam  menggunakan H 3 PO 4 . Karbon cangkang sawit paling baik diaktifkan dengan  H 3 PO 4 dibandingan  aktivator  lain  seperti NaCl,  NaOH,  KOH  dan  HCl.    Senyawa  H 3 PO 4 ber- fungsi  melarutkan  komponen  non  karbon  yang  be- rada dalam pori [10].
Reaksi antara Co(CH 3 COOH) 2 dengan NaOH me- nyebabkan  garam  kobalt  dalam  kondisi  basa  se- hingga membentuk endapan Co(OH) 2 . Karbon aktif yang  dikompositkan  dengan  Co(OH) 2 mampu meningkatkan  persen  adsorpsi  rhodamin  30  mg/L. Kenaikan persen adsorpsi yaitu 57,28 % oleh karbon aktif dan 71,59 % oleh komposit karbon aktif termod- ifikasi  Co(OH) 2 .  Peningkatan  persen  adsorpsi  bagi komposit dapat disebabkan interaksi elektrostatik an- tara situs O - dari komposit terhadap rhodamin yang bersifat kationik. Situs O - dihasilkan oleh deprotonasi gugus OH yang dimiliki logam-hidroksida [13].
Karakterisasi kristalinitas karbon aktif-Co(OH) 2 dil- akukan  menggunakan  XRD.  Puncak  2 θ bagi  kristal Co(OH) 2 sesuai JCPDS No. 00-051-1731 adalah sudut
2 θ 18,9 o dan 58,0 o untuk indeks miller masing-masing (002) dan (110) dan sesuai JCPDS No. 00-030-0443 pada sudut 2 θ 32,5 o dan 59 o bagi indeks miller (100) dan (003) [20].  Puncak amorf karbon berada pada sudut  2 θ sekitar  23 o [15].  Kristalinitas  komposit  dit- ampilkan oleh pola sudut 2 θ sesuai Gambar 1. Pola XRD komposit telah menunjukkan sudut 2 θ Co(OH) 2 pada 18,79°; 32,37° dan 57,97°.
Gambar 1. Pola XRD karbon aktif-Co(OH) 2
Gugus fungsi yang terdapat dalam komposit dapat dianalisis menggunakan FTIR. Pita vibrasi ulur dari O- H terdapat pada bilangan gelombang 2600-4000 cm - 1 [21]. Pita bilangan gelombang 1515 and 1611 cm -1 merupakan  vibrasi  ulur  gugus  C=C  aromatik  lignin sedangkan sekitar 1100 cm -1 adalah vibrasi C-O lignin [20,21].    Vibrasi  logam-oksigen  terletak  antara  453- 619  cm -1 [24]  dan  vibrasi  tekuk  logam-OH  berada pada  455-719  cm -1 [25].  Gambar  2  menampilkan spektra  FTIR  dari  komposit  karbon  aktif-Co(OH) 2 . Pada  penelitian  ini  pita  pada  bilangan  gelombang 3625 cm -1 mengindikasikan vibrasi ulur O-H, 1567 cm - 1 merupakan  vibrasi  C=C  aromatik  lignin,  sekitar 1000  cm -1 vibrasi  C=O  lignin  dan    sekitar  500  cm -1 menunjukkan vibrasi Co-OH.
Gambar 2. Spektra FTIR karbon aktif-Co(OH) 2 Morfologi  permukaan  dari  material  adsorben dapat dicitrakan oleh mikroskop elektron. Gambar 3 menyajikan perbandingan morofologi antara karbon aktif  dan  komposit  karbon  aktif-Co(OH) 2 pada perbesaran  1000  kali.  Tampak  pada  gambar,  per- mukaan  karbon  aktif  masih  memiliki  pori-pori  yang
cukup terbuka. Permukaan komposit relatif memiliki pori-pori tidak terlalu terbuka. Kemungkinan partikel Co(OH) 2 memasuki sebagian pori-pori komposit.
(a) (b)
Gambar 3. (a) Morfologi karbon aktif (b) karbon aktif- Co(OH) 2
Penentuan pH pzc ( Point Zero Charge )
Penentuan  pH  pzc  dilakukan  untuk  mendapatkan kondisi pH yang membuat permukaan adsorben ber- muatan netral. Gambar 4 menunjukkan pH pzc kar- bon  aktif-Co(OH) 2 .  pH  pzc  yang  diperoleh  adalah sekitar pH 7. Media cair adsorpsi yang dipilih studi ini adalah  pH  8  agar  permukaan  adsorben  bermuatan negatif  untuk  memvasilitasi  interaksi  dengan  rhoda- min yang bersifat kationik. Interaksi logam-hidroksida dengan adsorbat pada pH diatas pH pzc terjadi ber- dasarkan interaksi elektrostatik dan mekanisme asam basa Lewis oleh situs O - hasil deprotonasi gugus OH komposit [13,12].
Gambar 4. Kurva pH pzc karbon aktif-Co(OH) 2

## Sonikasi Adsorpsi
Adsorpsi secara sonikasi dimaksudkan untuk mening- katkan koefisien difusi dan dispersi komposit sebagai adsorben di media cair [24,15]. Sonikasi juga mem- bentuk kavitasi dalam media cairan sehingga mening- katkan interaksi antara muka. Kavitasi juga dapat di- anggap sebagai mikroreaktor karena dapat bertindak sebagai pusat reaksi kimia[16]. Hasil studi ini menun- jukkan  perbandingan  rhodamin  30  mg/L  yang  te- radsorpsi selama 10 menit secara shaker yaitu 56,56% sedangkan  secara  sonikasi  meningkat  menjadi 69,69%.

## Pengaruh Massa Karbon Aktif - Co(OH)2 ter- hadap Adsorpsi
Pengaruh massa komposit karbon aktif-Co(OH) 2 ter- hadap adsorpsi 20 mL rhodamin 30 mg/L yang mem- iliki pH 8 selama sonikasi 10 menit ditunjukkan sesuai Gambar 5. Panjang gelombang maksimum rhodamin adalah 554 nm [27]. Pengukuran konsentrasi sisa rho- damin  dilakukan  pada  panjang  gelombang  maksi- mum hasil eksperimen yang diperoleh yaitu 554 nm dan berdasarkan kurva kalibrasi standar yang mem- iliki  R 2 0,9997.  Hasil  pengukuran  memperlihatkan dengan  bertambahnya  massa  komposit  meningkat- kan  persen  adsorpsi  rhodamin.  Hal  ini  sesuai  hasil penelitian  lain  yaitu  semakin  banyak  adsorben digunakan  maka  adsorbat  terserap  semakin  banyak hingga  kondisi  optimum  [9].  Penambahan  massa komposit  setelah  massa  optimum  pada  0,075  gram menghasilkan persen adsorpsi yang telah relatif stabil.
Gambar 5. Kurva pengaruh massa komposit terhadap ad- sorpsi

## Pengaruh Konsentrasi Rhodamin terhadap Adsorpsi
Pengaruh konsentrasi rhodamin terhadap proses ad- sorpsi dapat menujukkan model isotherm yang sesuai dan konsentrasi rhodamin yang optimum. Penentuan
konsentrasi rhodamin dilakukan dengan 0,075 gram komposit  yang  disonikasi  10  menit  bersama  20  mL rhodamin  pH  8.  Gambar  6  menampilkan  pengaruh konsentrasi rhodamin terhadap adsorpsi oleh karbon aktif-Co(OH) 2 .
Gambar 6. Kurva pengaruh konsentrasi rhodamin ter- hadap adsorpsi
Tabel 1 menyajikan data isotherm proses adsorpsi oleh karbon aktif-Co(OH) 2 . Variasi konsentrasi rhoda- min  dalam  proses  adsorpsi  menghasilkan  jenis  iso- therm  adsorpsi  yang  lebih  dominan  adalah  Freun- dlich karena memiliki nilai R 2 lebih besar dari pada Langmuir.  Model Freundlich terjadi karena adsorpsi heterogen  atau  multilapisan  karena  situs  aktif  tidak merata  dan  permukaan  memiliki  energi  yang  ber- beda-beda. Nilai n > 1 menandakan adsorpsi cender- ung secra fisika [23].
Tabel 1. Isoterm Langmuir dan Freundlich karbon aktif-
Co(OH) 2 Model Isoterm Nilai Langmuir K L qm R 2 = 0,9 L/mg = 4,9 mg/g = 0,002
Freundlich K f n R 2 = 2,75 (mg/g)(mg/L) n = 2,13 = 0,058

## Pengaruh Waktu Sonikasi terhadap Adsorpsi
Pengaruh  waktu  sonikasi  terhadap  proses  adsorpsi dapat  menujukkan  model  kinetika  yang  terjadi. Penentuan pengaruh waktu dilakukan dengan 0,075 gram komposit yang disonikasi bersama 20 mL rho- damin  pH  8  berkonsentarsi  60  mg/L.  Gambar  7 menyajikan pengaruh variasi waktu sonikasi terhadap adsorpsi rhodamin. Waktu optimum yang diperoleh adalah sonikasi 10 menit.
Gambar 7. Kurva pengaruh waktu sonikasi terhadap ad- sorpsi
Tabel  2  menampilkan  data  kinetika  yang  di- peroleh  dari  adsorpsi  rhodamin  oleh  karbon  aktif- Co(OH) 2 . Model kinetika yang sesuai adalah pseudo orde  dua  dengan  R 2 lebih  besar  dari  pseudo  orde satu. Nilai qe perhitungan sangat dekat dengan hasil eksperimen. Daya serap karbon aktif-Co(OH) 2 adalah 14,637 mg/g.
Tabel 2. Model kinetika adsorpsi karbon aktif - Co(OH) 2 Model Kinetika R 2 k (menit -1 ) Nilai qe (mg/g) Perhi- tungan Eksperimen Pseudo orde satu 0,9313 -0,466 7,680 14,637 Pseudo orde dua 0,9988 0,282 14,903 14,637
Model  isotherm  freundlich  yang  diperoleh sewaktu variasi konsentrasi penelitian ini menunjuk- kan  adsorpsi  juga  terjadi  karena  interaksi  multi lapisan secara fisika, namun model pseudo orde dua yang terjadi mengindikasikan laju proses adsorpsinya bergantung pada interaksi kimia antara adsorben dan adsorbat [24, 26]. Tabel 3 menyajikan perbandingan daya  serap  terhadap  rhodamin  dari  material penelitian-penelitian lain.
Table 3. Perbandingan daya serap berbagai material ter- hadap rhodamin Material Daya Serap (mg/g) Literatur MCM-41 terkalsinasi 1,74 [2] Halloysite 4,25 [19] Silica NPs 2,01 [29] Kaolin-Natrium bentonit 11,26 [6] Alginate beads 4,79 [30] Karbon aktif-Co(OH) 2 14,64 Penelitian ini

## 4 KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian ini yaitu komposit karbon aktif- Co(OH) 2 telah  berhasil  dipreparasi  berdasarkan
karakterisasi pola XRD, spektra FTIR dan mikroskop elektron.  Persen  adsorpsi  rhodamin  oleh  komposit lebih  besar  dari  pada  karbon  aktif.  Persen  adsorpsi secara  sonikasi  lebih  besar  daripada  secara shaker . Kondisi  optimum  adsorpsi  pada  massa  komposit 0,075  gram,  konsentrasi  rhodamin  60  mg/L  dan waktu  sonikasi  10  menit.  Daya  serap  karbon  aktif- Co(OH) 2 adalah 14,637 mg/g. Proses adsorpsi mengi- kuti  model  isotherm  freundlich  dan  model  kinetika pseudo orde dua.
REFERENSI ______________________________
[1] F. Ogata et al. , “Using Ni -Al Type and Ni-Al-Zr Type Hydroxides,” Water , vol. 13, no. 551, 2021.
[2] T. R. Barbosa Barros, T. Silva Batista Barbosa, T. Lins Almeida Barbosa, and M. G. Freire Rodrigues, “Ad- sorption of Rhodamine-B (RhB) and Regeneration of MCM- 41 Mesoporous Silica,” Catal. Res. , vol. 03, no.
01, pp. 1 – 20, 2023.
[3] Z. M. Saigl, “Various adsorbents for removal of rhoda- mine b dye: A review,” Indones. J. Chem. , vol. 21, no. 4, pp. 1039 – 1056, 2021.
[4] G. Di et al. , “Simultaneous removal of several pharma- ceuticals and arsenic on Zn-Fe mixed metal oxides: Combination of photocatalysis and adsorption,” Chem. Eng. J. , vol. 328, pp. 141 – 151, 2017.
[5] L. P. Hoang, H. T. Van, T. T. Hang Nguyen, V. Q. Ngu- yen, and P. Q. Thang, “Coconut shell activated car- bon/CoFe 2 O 4 composite for the removal of rhodamine B from aqueous solution,” J. Chem. , vol. 2020, 2020.
[6] H. He, K. Chai, T. Wu, Z. Qiu, S. Wang, and J. Hong, “Adsorption of Rhodamine B from Simulated Waste Water onto Kaolin- Bentonite Composites,” Materials (Basel). , vol. 15, no. 12, pp. 1 – 15, 2022.
[7] C. Espro et al. , “Orange peels -derived hydrochar for chemical sensing applications,” Sensors Actuators, B Chem. , vol. 341, no. November 2020, p. 130016, 2021.
[8] V. Viena, B. Bahagia, and Z. Afrizal, “Produksi Karbon Aktif dari Cangkang Sawit dan Aplikasinya Pada Penye- rapan Zat Besi, Mangan dan pH Air Sumur,” J. Serambi Eng. , vol. 5, no. 1, pp. 875 – 882, 2019.
[9] E. Eprie, K. Bungas, and A. Abudarin, “Pemanfaatan arang cangkang sawit teraktivasi NaOH dan HCl dalam menurunkan kadar Fe, Mn dan zat warna pada air gambut,” J. Environ. Manag. , vol. 3, no. 2, pp. 146 – 152, 2022.
[10] Sirajuddin, Haryanto, and V. Adriana, “Karakteristik karbon aktif dari cangkang kelapa sawit (Elaeis guin- eensis) dengan variasi jenis aktivator pada proses Akti- vasi Kimia menggunakan gelombang ultrasonik,” Pros. 6th Semin. Nas. Penelit. Pengabdi. Kpd. Masy. , pp. 115 – 120, 2022.
[11] K. F. H. Yeo, C. Li, H. Zhang, J. Chen, W. Wang, and Y. Dong, “Arsenic Removal from Contaminated Water Using Natural Adsorbents: A Review,” Coatings , vol. 11, no. 11, pp. 1 – 18, 2021.
[12] C. K. Chen et al. , “Novel design of amine and metal hy- droxide functional group modified onto sludge biochar for arsenic removal,” Water Sci. Technol. , vol. 85, no. 5, pp. 1384 – 1399, 2022.
[13] M. Li, J. Liu, Y. Xu, and G. Qian, “Phosphate adsorp- tion on metal oxides and metal hydroxides: A compar- ative review,” Environ. Rev. , vol. 24, no. 3, pp. 319 – 332, 2016.
[14] M. Roosta, M. Ghaedi, R. Sahraei, and M. K. Purkait, “Ultrasonic assisted removal of sunset yellow from aqueous solution by zinc hydroxide nanoparticle loaded activated carbon: Optimized experimental de- sign,” Mater. Sci. Eng. C , vol. 52, pp. 82 – 89, 2015.
[15] P. S. Ardekani, H. Karimi, M. Ghaedi, A. Asfaram, and M. K. Purkait, “Ultrasonic assisted removal of meth- ylene blue on ultrasonically synthesized zinc hydroxide nanoparticles on activated carbon prepared from wood of cherry tree: Experimental design methodol- ogy and artificial neural network,” J. Mol. Liq. , vol. 229, pp. 114 – 124, 2017.
[16] P. Liu, Z. Wu, A. V. Abramova, and G. Cravotto,
“Sonochemical processes for the degradation of antibi- otics in aqueous solutions: A review,” Ultrason. Sono- chem. , vol. 74, p. 105566, 2021.
[17] F. Ogata, D. Imai, M. Toda, M. Otani, and N. Kawa- saki, “Adsorption of phosphate ion in aqueous solu- tions by calcined cobalt hydroxide at different temper- atures,” J. Environ. Chem. Eng. , vol. 3, no. 3, pp. 1570 – 1577, 2015.
[18] K. Jedynak and B. Charmas, “Preparation and charac- terization of physicochemical properties of spruce cone biochars activated by CO 2 ,” Materials (Basel). , vol. 14, no. 14, 2021.
[19] K. Ku ś mierek, J. Fronczyk, and A. Ś wi ą tkowski, “ Ad- sorptive Removal of Rhodamine B Dye from Aqueous Solutions Using Mineral Materials as Low-Cost Adsor- bents, ” Water. Air. Soil Pollut. , vol. 234, no. 8, 2023.
[20] E. A. Abdelrahman et al. , “Facile synthesis and charac- terization of β -cobalt hydroxide/hydrohaus- mannite/ramsdellitee/spertiniite and tenorite/cobalt manganese oxide/manganese oxide as novel nanocom- posites for efficient photocatalytic degradation of meth- ylene blue dye, ” Arab. J. Chem. , vol. 15, no. 12, p. 104372, 2022.
[21] E. Bernard, W. J. Zucha, B. Lothenbach, and U. Mäder, “Stability of hydrotalcite (Mg -Al layered double hydroxide) in presence of different anions,” Cem. Concr. Res. , vol. 152, no. October 2021, 2022.
[22] K. A. Phan, D. Phihusut, and N. Tuntiwiwattanapun, “Preparation of rice husk hydrochar as an atrazine ad- sorbent: Optimization, characterization, and adsorp- tion mechanisms,” J. Environ. Chem. Eng. , vol. 10, no. 3, p. 107575, 2022.
[23] M. S. Santana, R. P. Alves, L. S. Santana, M. A. Gon- çalves, and M. C. Guerreiro, “Structural, inorganic, and adsorptive properties of hydrochars obtained by
hydrothermal carbonization of coffee waste,” J. Envi- ron. Manage. , vol. 302, no. October 2021, 2022.
[24] S. G. Aragaw et al. , “Synthesis of CuAl -layered double hydroxide/MgO 2 nanocomposite catalyst for the degra- dation of organic dye under dark condition,” Appl. Wa- ter Sci. , vol. 12, no. 6, pp. 1 – 12, 2022.
[25] S. Jaerger, D. A. de R. Nogueira, D. S. de Oliveira, M. V. Machado, and R. Marangoni, “Low -Density Polyeth- ylene Nanocomposite Containing Zn/Ti Layered Dou- ble Hydroxide,” J. Res. Updat. Polym. Sci. , vol. 10, pp.
34 – 41, 2021.
[26] S. Agarwal et al. , “Ultrasound -assisted adsorption of Sunset Yellow CFC dye onto Cu doped ZnS nanoparti- cles loaded on activated carbon using response surface methodology based on central composite design,” J. Mol. Liq. , vol. 219, pp. 332 – 340, 2016.
[27] N. Yuliasari, A. Wijaya, A. Amri, R. Mohadi, E. Elfita, and A. Lesbani, “Application of M 2+ (Magnesium,
Zinc)/Alumina-Metal Oxide Composites as Photocata- lysts for the Degradation of Cationic Dyes,” Ecol. Eng. Environ. Technol. , vol. 23, no. 4, pp. 125 – 135, 2022.
[28] M. Zulfajri, Y. T. Kao, and G. G. Huang, “Retrieve of re- sidual waste of carbon dots derived from straw mush- room as a hydrochar for the removal of organic dyes from aqueous solutions,” Sustain. Chem. Pharm. , vol. 22, no. June, p. 100469, 2021.
[29] Yayuk Puji Lestari and A. Amaria, “Effect of Ammonia - Ethanol Mole Ratio on the Silica Nanoparticles Synthe- sized for Rhodamine B Dyes Adsorption,” J. Kim. Ris. , vol. 8, no. 1, pp. 92 – 104, 2023.
[30] R. Rahayu, A. Bandjar, N. C. A. Susanto, F. I. Fajar- wati, and N. T. T. Phuong, “Rhodamine -B Dyes Ad- sorption by Beads Alginate,” Walisongo J. Chem. , vol.
5, no. 1, pp. 29 – 36, 2022. _________________________